标题：河南玉
简介
密县玉为石英岩类玉石,主要以绿玉为贵。由于在颜色和结构上具有翡翠的特点.故又称为“河南翠’。河南玉在矿物学上属绿石英岩类玉石，主要成分是二氧化硅。硬度为6度，有玻璃光泽，抛光面有半油脂光泽。质地细腻均匀，外观无杂质，无裂纹，较有韧性，断口呈参差粒状，微透明。河南玉多呈绿色或棕红色。绿色深浅不一，由深至浅或由浅到深渐变，最浅至闪绿的白色，不鲜亮，有柔和感；棕红色河南玉颜色也很柔和。[1]
密县玉工艺品玲珑剔透,颇受欢迎。密县玉很早就被古人采用作烟嘴、手镯等。1958年密县工业局组织群众开采,1964年建立玉矿,现年产200吨左右,成为我国玉石产量较高的主要品种之一。
以下为来自不同资料的描述：
  河南玉1资料1：矿物成分主要为基性斜长石(斜长石牌号An>50，拉长石─培长石─钙长石)、辉石，少量橄榄石、角闪石、黑云母，可有微量钾长石、石英出现。
独山玉化学成分属钙铝硅酸盐岩类， Si02含量45~52%，称基性岩，富TiO2，一般含量>1%。 
资料2：化学成分主要特点:Si02为41~45%左右;A1203为30~34%左右;Ca0为18~20%士。这表明独山玉由钙铝硅酸盐类矿物组成。独山玉石矿还含有微量的铜、铬、镍、钛、钒、锰等。
两个资料描述相依仿，以钙铝硅酸盐类矿物（即钙长石类）为主。
鉴定特征：独山玉与相似玉石的区别。同一块独山玉玉料可以同时出现2~3种或者更多的颜色，颜色鲜艳。翠绿色的独山玉粗看像翡翠，如果仔细观察，绿独玉具有粒状结构或溶蚀交代结构，主要矿物有斜长石、翠绿色铬云母，透明度好。翡翠和软玉呈纤维交织结构。独山玉的硬度远大于其它玉石，是由组成的矿物硬度大所致；
成因产状：产于蚀变斜长岩体内，由于基性斜长岩或辉长岩在低温下，受到沿构造裂隙上来的岩浆晚期热水溶液交代、蚀变等作用形成的；
著名产地：世界著名产地有中国河南省南阳市独山。
名称来源：因产于中国河南南阳市郊独山而得名，又名“南阳玉”、“独玉”。南阳素有“玉石之乡”的美称；
::晶体形态
以细粒结晶为主；颗粒比较细，粒径小于0.05m  河南玉2m，隐晶质，质地细腻，坚硬致密；
::物理性质
硬 度：6.0-6.5
比 重：2.73－3.18g/cm3
颜 色：独山玉多是由2~3种以上颜色组成的多色玉系，常见的颜色有白、绿、紫、黄、红、黑色等
透明度：透明至半透明
光 泽：玻璃或油脂光泽
显微镜下：有黑色色斑，颜色不鲜艳，可见多种矿物包体
早在6000年以前，古人已开采独山玉，安阳殷墟妇好墓出土的玉器中，有不少独山玉的制品。西汉时曾称独山为“玉山”。
独山玉由于色泽鲜艳、透明度好等优点，跻身我国“四大名玉”之列。高档独玉的翠绿色的品种，与缅甸翡翠相似，故有“南阳翡翠”之誉。一般独玉主要用于雕琢各种陈设件以及手镯、戒指、项链等饰物。
独山玉是一种多色玉石，按颜色可分为八个品种。
① 绿独山玉：绿至翠绿色，半透明，质地细腻，近似翡翠，具有玻璃光泽。
② 红独山玉：又称“芙蓉玉”。色呈浅红至红色，质地细腻，光泽好。
③ 白独山玉：色呈白或灰白色，质地细腻，具有油脂般的光泽。其品种包括奶油白玉、透水白玉等。
④ 紫独山玉：色呈暗紫色，透明度较差。
⑤ 黄独山玉：色呈黄绿色。
⑥ 黑独山玉：色如墨色，故又称“墨玉”。
⑦ 青独山玉：色呈青绿色，透明度较差。
⑧ 杂色独山玉：多种颜色混杂的独山玉。
独山玉以色正、透明度高、质地细腻和无杂质  河南玉3裂纹者为最佳。其中以芙蓉石、透水白玉、绿玉价值较高。此外，利用玉块不同颜色模仿自然制作的俏色玉雕获得好评。 
据河南地质工作者近几年的研究，探明南阳玉是一种蚀变斜长岩，组成矿物除斜长石外，还有黝帘石、绿帘石、透闪石、绢云母、黑云母和榍石等。经过显微镜鉴定，玉质含有多种蚀变矿物，蚀变作用以黝帘石化、绿帘石化和透闪石化为主。由于玉石中含各种金属杂质电素离子），所以玉质的颜色有多种色调，以绿、白、杂色为主，也见有紫、蓝、黄等色。 
南阳玉硬度6～6.5。有玻璃光泽，多数不透明，少数微透明。化学分析的结果是：二氧化硅41～45%，氧化铝30.71～34.14%，氧化镁0.28～1.73%，氧化钾0.02～2.64%，三氧化二铁0～0.8%，氧化亚铁0.27～0.88%，氧化锰0.02～0.1%，三氧化二铬0.01～0.34%，结晶水0.23～0.74%，二氧化碳0.06～0.52%。南阳玉的微量元素分析结果是：铬0.01～0.5%，镍小于0.1%，钒0.001～0.1%，锰0.01～0.05%，钛0.001～0.5%。 
据文字记载，南阳玉在汉代已开采是无疑问的。近来考古出土的资料将南阳玉的开采推到商晚期以前。1952年李济在《殷墟有刃石器图说》中指出，殷墟有刃石器凡四百四十四件，其中有玉器七件，而这七件玉器的质料全是南阳玉。《安阳殷墟五号墓的发掘报告》中也指出，殷墟妇好墓中出土的七百余件玉器，其中四十余件标本经初步鉴定，“其多数与现代辽宁岫岩玉接近，少数与河南南阳玉接近，极个别的与新疆和阗（田）玉相似。  河南玉4”（《考古学报》1977年第2期）而1983年10月在四川成都“宝石讲座和学术交流会”上，河南省地质局在宣读关于南阳玉的一篇论文中说，在南阳县黄山出土一件南阳玉玉铲，经鉴定是新石器时代晚期的产物，距今有六千多年的历史，可知南阳玉早在新石器时代晚期就已被采用了。 
独玉是中国的四大名玉之一。独玉的矿区地处河南南阳市北郊的“独山”，又称“南阳玉”。独玉为斜长石类玉石，质地细腻有油脂或玻璃光泽，抛光性能好，透明及三种以上的色调组成多色玉，颜色艳，硬度大于6.5。品种主要有：白玉，绿 玉、绿白玉、紫玉、黄玉、芙蓉红玉、墨玉及杂色玉等。独玉开采历史悠久，陕西神木石茆出土的新石器时代龙山文化玉斧及现陈列于北京市北海公园团城内的元代“渎山大玉海”都是独玉琢成的。独玉的开采在汉代已有相当的规模，至今南阳独山还有一千多个古代采玉的矿坑，可见独玉的开采历史悠久，规模之盛，品类之丰。
品种
由于所含有色矿物和多种色素离子，使独山玉的颜色复杂和变化多端。其中50%以上为杂色玉，30%为绿色玉，10%为白色玉。玉石成分中含铬时呈绿或翠绿色；含钒时呈黄色；同时含铁，锰，铜时，呈淡红色；同时含钛，铁，锰，镍，钴，锌，锡时，多呈紫色等。独山玉是一种多色玉石，按颜色可分为八个品种。
绿独山玉绿至翠绿色，包括绿色、灰绿色、蓝绿色、黄绿色  河南玉5，常与白色独玉相伴，颜色分布不均，多呈不规则带状、丝状或团块状分布。质地细腻，近似翡翠，具有玻璃光泽，透明至半透明表现不一，其中半透明的蓝绿色独玉为独山玉的最佳品种，在商业上亦有人称之为“天蓝玉”，或“南阳翠玉”。近年矿山开采中，这种优质品种产量渐少。而大多为灰绿色的不透明的绿独玉。
红独山玉又称“芙蓉玉”。常表现为粉红色或芙蓉色，深浅不一，一般为微透明至不透明，质地细腻，光泽好，与白独玉呈过渡关系。此类玉石的含量少于5%。
白独山玉总体为白色，乳白色，质地细腻，具有油脂般的光泽，常为半透明至微透明或不透明，依据透明度和质地的不同又有透水白、油白、干白三种称谓，其中以透水白为最佳，白独玉约占整个独山玉的10%。
紫独山玉色呈暗紫色，质地细腻，坚硬致密，玻璃光泽，透明度较差。俗称有亮棕玉、酱紫玉、棕玉、紫斑玉、棕翠玉。
黄独山玉为不同深度的黄色或褐黄色，常呈半透明分布，其中常常有白色或褐色团块，并与之呈过渡色。
黑独山玉色如墨色，故又称“墨玉”。黑色、墨绿色，不透明，颗粒较粗大，常为块状，团块状或点状，与白独玉相伴，该品种为独山玉中最差的品种。
青独山玉青色、灰青色、蓝青色，常表现为块状、带状，不透明，为独山玉中常见品种。
杂色独山玉在同一块标本或成品上常表现为上述两种或两种以上的颜色  河南玉6，特别是在一些较大的独山玉原料或雕件上常出现四至五种或更多颜色品种，如绿、白、褐、青、墨等多种颜色相互呈浸染状或渐变过渡状存于同一块体上，甚至在不足1cm的戒面上亦会出现褐、绿、白三色并存，这种复杂的颜色组合及分布特征对独山玉的鉴别具有重要的指导意义。杂色独玉是独山玉中最常见的品种，占整个储量的50%以上。
颜色好坏依次为纯绿，翠绿，蓝绿，淡蓝绿，蓝中透水白，绿白，干白及杂色。独山玉以色正、透明度高、质地细腻和无杂质裂纹者为最佳。其中以芙蓉石、透水白玉、绿玉价值较高。此外，利用玉块不同颜色模仿自然制作的俏色玉雕获得好评。 
由于独山玉主要用于玉器原料，故块度越大越好，一般要求应大于1公斤以上，个别做首饰的特级品可以放低要求。
矿产价值
河南玉和东陵石同是绿色石英岩玉石，两者的区别主要是河南玉质地细腻，颜色均匀，透明度比东陵石略低等。也就是说，河南玉沙性特点明显，而东陵石晶性特征较足。
  河南玉7河南玉产于密县震旦系马鞍山组灰白色细粒石英岩中，呈脉状断续分布，脉一般较窄（20—30cm），最宽可达1米左右。其年产量25万kg左右。
密县玉石矿产于震旦系马鞍山组石英岩中,矿体受地层、岩性和构造裂隙控制。含矿层位稳定,矿床规模较大。根据矿体的产状,矿石矿物的组构特征,认为属于后期热液裂隙交代型矿床。密县玉石品质兼优,工艺性能良好,色调柔和,质地细腻。加工成玉石产品更是:玲珑剔透,古朴典雅,古香古色,耐人玩味。因此,密县玉石矿有较大的开发前景。
一级河南玉　呈鲜艳的深绿、翠绿、白色、光泽强，透明度高。质地致密、细腻、坚韧、光洁。无杂质、裂纹及其他任何缺陷，块重6公斤以上。 
二级河南玉　呈鲜艳的绿色、豆绿、白色，光泽强，半透明至微透明。质地致密、细腻、坚韧。无杂质、裂纹等缺陷，块重4公斤以上。 
三级河南玉　呈浅绿、棕红、白色，光泽强，微透明。质地致密、细腻、坚韧。无碎柳，略有杂质、裂纹等缺陷，块重2公斤以上。
鉴别
主要用于雕琢各种玉器，有时也制做手镯、串珠等其它首饰品。 
颜色好坏依次为纯绿、翠绿、蓝绿、淡蓝绿、蓝中透水白、绿白、干白  河南玉8及杂色，色正和均一者为上品，相反则为次品。 
质地要求细腻致密，无白筋、无裂纹、无杂质、光泽越强和透明度越高越好，优质品在阳光下呈半透明。 
由于独山玉主要用于玉器原料，故块度越大越好，一般要求应大于一公斤以上，个别可做首饰的特级品原料，可根据实际情况来定。 
独山玉原料的工艺要求可分为四级。 
一 白、乳白、绿色、颜色均匀 致密细腻、无杂质、无裂纹 20公斤以上者 
二 干白、绿、带杂色 致密细腻、尤杂质、尤裂纹 3公斤以上者 
三 色泽较鲜明 致密细腻、稍有杂质和裂纹 单色1公斤以上杂色2公斤以上 
独山玉以质地、矿物组合以及丰富颜色特征区别于翡翠、软玉、东陵石和类似的其他玉石。主要鉴别特别见下表。 
独山玉与其相似玉石鉴别表
名称 硬度 比重 折光率 结构 质地 组成矿物 
独山玉 6-6.5 2.73-3.18 1.59-1.63 粒状结构 坚硬细腻性，脆，韧性  河南玉9差 斜长石、黝帘石、透闪石 
翡翠 6.5-7 3.25-3.36 1.65-1.66 纤维变晶结构 坚硬细腻带有翠花 硬玉（碱性辉石） 
软玉 6-6.5 3.20-3.90 1.60-1.62 纤维状结构、毡状结构 极坚韧细腻 透闪石-阳起石 
东陵石 7 约2.66 1.54-1.55 粒状结构 性 脆 石英、云母、络云母 
岫玉 2-6 2.44-2.62 1.53-1.57 鳞片状纤状结构 硬度变化大 蛇纹石，有时有透闪石 
绿泥石致密体 2.5 2.70 1.57 鳞片状纤状结构 硬度低 绿泥石
现状
独山玉绝大部分的可采矿体，分布在独山山坡的中、上部。矿体呈脉状、透镜状产于"次闪石化辉长岩"中。据不完全统计，全区共发  河南玉10现矿脉406条。独山海拔不到400米，是座孤山的小山丘。呈椭园形长2.6公里，宽0.6-1公里，面积为2.3平方公里。 
通过钻探证实，在420米深部仍有优质的玉石矿体，但目前开采地段中的优质矿体，已为数不多。 
原来独山玉一起存在乱开乱采现象。最多可至十几家同时开采，目前通过政府部门的治理和整顿，情况已得到有效控制，只保留独山玉矿一家施工队，进行有计划、保护性开采，年开采量在约80吨左右，独山玉资源得到有效的保护和利用。